第1日

第3会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

一般口演発表O1-1

磁性ナノ粒子を用いた歯胚細胞シートの作製およびエナメル質再生への応用○古藤 航，篠原義憲，北村和幸，和智貴紀，牧平清超，古谷野 潔
九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座クラウンブリッジ補綴学分野
Construction of dental cell sheets using magnetic nanoparticle and their application to regeneration ofdental enamel
Koto W, Sinohara Y, Kitamura K, Wachi T, Makihira S, Koyano K
Section of Fixed Prosthodontics, Kyushu University Faculty of Dental ScienceⅠ． 目的
エナメル質の再生には発生学的見地から，歯胚上皮細胞と歯胚間葉細胞の配置・配列が重要であると考えられている1)．そこで細胞の微小環境を制御できると言われている磁性ナノ粒子 （MNP) を用いた組織工学的手法2,3)に着目し，MNPをエナメル質再生に応用することにした．本実験ではMNPおよび磁力の負荷がブタ培養歯胚上皮細胞 (DEC) およびブタ培養
歯胚間葉細胞 (DMC) に与える影響について検討した ． ま た MNP を 応 用 し ブ タ 培 養 歯 胚 細 胞 シ ー ト(DEC/DMC sheet) を作製し，DEC及びDMCに与える影響について解析した．
Ⅱ． 方法
生後６ヶ月の新鮮ブタ下顎骨から智歯歯胚を採取
しDECおよびDMCを単離した．負荷する磁力を4,110
G×24時間，MNP 添加量を1,000 pg/cellに設定しDECおよびDMCを (a)コントロール群 (b)磁力のみ負荷した群 (c)MNPのみ添加した群 (d)MNPを添加し磁力を負荷した４群に分け，MNPおよび磁力の負荷がDEC ， DMC に 与 え る 影 響 に つ い て real-time RTPCRを用いて検討した．DEC/DMC sheet作製に関して は DMC に 1,000 pg/cell の MNP を 修 飾 し た 後 ，Ultra-Low attach ment multiwall plates 24 well(Corning, NY USA) に2.0×106 cells/wellの濃度にて播種後，プレート直下にネオジウム磁石 (4,110 G)を設置し24時間培養を行った．その後同様に1,000
pg/cellのMNPにて修飾したDECを同一プレート上に2.0×106 cells/wellの濃度にて播種後，プレート直下にネオジウム磁石を設置し24時間培養を行った．
DEC/DMC sheet よ り total RNA を 回 収 し real-time
RT-PCRによる解析を行った．またDEC/DMC sheetの垂直断の切片を厚さ３ μmにて作製し免疫蛍光染色を行った．

Ⅲ． 結果と考察
real-time RT-PCRの結果，1,000 pg/cellのMNPを添加し4,110 G の 磁 力 を 24時 間 負 荷 し た DECでは
Ameloblastin (AMBN) mRNAの発現が有意に上昇していることを確認した (p＜0.05)．さらにMNPを添加したDMCを再播種し，24時間磁力を負荷すると直径10mm厚さ20 μmの円形な細胞シート状に変化した．さらにDMC sheetを作製したのちMNPを添加したDECを播種することで直径10 mm厚さ50 μmのDEC/DMC sheetを形成した．DEC/DMC sheetにおいてはAmelogenin(AMEL) ， AMBN ， Enamelin (ENAM) ， Runt-relatedtranscription factor 2 (RUNX2), CollagenⅣα1(COL4α1) の発現がDECとDMCを単純に共培養したものと比較して有意に上昇していた (p＜0.05)．また免疫蛍光染色の結果，DEC/DMC sheetの垂直断切片
ではDECとDMCの境界付近にCOL4が強発現していることが確認された．以上より磁性ナノ粒子を応用した
歯胚細胞シートでは歯胚上皮細胞と歯胚間葉細胞が接触したことにより互いの分化が促進しており，さらにCOL4が上皮細胞と間葉細胞の境界付近に発現していたため，これらの細胞が生体内と同じように相互的に作用している可能性が示唆された．このため磁性ナ
ノ粒子を応用して作製した歯胚細胞シートは，エナメ
ル質再生において有効な移植体となる可能性が示唆
された．
Ⅳ． 文献
1） Nakao K et al. The development of a bioengineered organ germ method. Nat Methods 2007; 4:
227-230.
2） Ito A et al. Construction and harvest of multilayered keratinocyte sheets using magnetite nanoparticles and magnetic force. Tissue Eng 2004; 10:873-880.
3） Kito T et al. iPS cell sheets created by a novelmagnetite tissue engineering method forreparative
angiogenesis. Scientific Report 2013; 3: 1-8.

─ 130 ─日補綴会誌

第1日

9・126 回特別号，2017

第3会場

一般口演発表O1-2

接○タ プ義歯 定 の組成，力に及 す影響
とみ，

和

，村 比

大学大学院

歯

学

研究

歯

比および接 間離が補綴学分野

Influence of composition, P/L ratio and thicknesses of material layer of powder-type denture adhesives onadhesive strength
Okazaki H, Yoshida K, Murata H
Department of Prosthetic Dentistry, Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University

Ⅰ． 目的
近 ，義歯 定 の有効性が見直され，歯の下で 切に 用すれ ，義歯の定補綴歯に有効であるとのがなされている． 用がされている義歯 定 は 着タ プのものであり，タ プ クリームタ プ，シートタ
プがする．これらの 性に関して様 な研究がなされているが，義歯 定 の組成が接 力に及す影響についてのは 分ではない．
本研究では
タ プの義歯 定 にをて， 本的組成および比（P/L が接 力に与える影響を検討した．
Ⅱ． 方法
本研究では，
タ プ義歯 定 の成分として用されている性 分子である ル
シメ ル
ルロー ナトリウム（CMC-Na とメト シエ レン
レ ン 共重 体（PVM-MA を用いた．成分のは CMC-Naと PVM-MAを 100:0，75:25，50:50，
25:75および0:100の 種 とした．それ れを0.125，
0.250，0.375，0.500の４種 の比でと30間
和機（ ー ーらるFine/GC 製 を用いて 和し作製した．
接 力は 能験機（EZ Test/CE，製
作
を用いて 定した．
は クリルレジンを用い，直径20.0±0.5 mmの円形をもつものを作製した．
をるプレートはと同種のを用い，直径22± mm， さ0.5±0.1 mmの を加工したものを作製した．接 間 離は0.1 mmと0.5mmの 種 に 定した．
後の
を直ちにプ
レートに
， 定した 離に設定し，30 間
し
た．クロ
ッ
ー
mm/minでり 験を行い， 大接 力をした． 定は回つ行った．
は３ 配置分 分析を用い，有意以下とした．

（．PVM-MA単体の
は の
においても
い接 力を示した．
接 力に する 与 は組成が59.2 と も，
CMC-NaとPVM-MAの組成が も接 力に影響を及 した． いで比が19.8 と
，接 間
離が8.3
った．
本研究の結果より， 回検討した 子ではCMCNaとPVM-MAの組成が も義歯 用レジンへの接力に影響を及 していることが示唆された． 後はの 度について検討する 定である．
Ⅳ． 文献
1）

，村 比
，
， 本光 ，．義歯 定 ． ンタル
ン．2003．
2） Kano H, Kurogi T, Shimizu T, Nishimura M,
Murata H. Viscosity and adhesion strength ofcream-type denture adhesives and mouth
moisturizers. Dent Mater J 2012; 31 : 960-968.

Ⅲ． 結果と考察
す ての 子およびその 互作用において有意を認めた（P < 0.05 ．
比が大き ，接 間 離が小さい方が い接 力を示す
にあった（
．
また，
比 接 間 離を変化さ ても，CMCNaの
が い
接 力が
なる
にあった

─ 131 ─

接

力に及 す

比の影響

接

力に及 す組成の影響

第1日

第3会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

一般口演発表
O1-3

歯
組織の
結
コラー ン発現のル トレ
性に及 す影響
○
1)

1)

歯

，後藤加

大学

子2)，

貴

修復学講座有

1)

，新

紀子1)，

義歯学分野，2)

，

1)

がメ
1)

大学歯

生学

The effect of the reduction of fibril-associated collagens expression for mechanical stress sensitivity inperiodontal ligaments
Tsuzuki T1), Goto K2), Tsutsumi T1), Shingo Y1), Naka S1), Takahashi Y1)
1)
Department of Oral Rehabilitation, Division of Removable Prosthodontics, Fukuoka Dental College,2)
Department of Dental Hygiene, Fukuoka College of Health sciences

Ⅰ． 目的
われわれはこれまでに，歯のなメル トレ による歯 組織
のメ
ムを
ることを
性
ルを作製し，
目的に，in vivoとin vitro
間 的なメ
ル トレ (iMS)は歯組織からのン 生を 加さ 歯 骨 収を 発する
こと 1)，同時にiMSに し種 の なるコラー ンの 生を 加さ ，を 御する可能性があるしてきた．コラー ン
は結 様 のこと 2)を
いにより
形成 ，
結
，
の３
つのタ プに大 される．XII コラー ンは結であり， ・・歯な メ
ル
トレ がかかる生体内にすることが られている．近 われわれは，in vivo
ルに
おいて，歯
組織での
形成 コラー ンと結
コラー ンの なる発現 ターンをしと加ウ を用いたた3)． 回われわれは，ルを作製し，加 に うコラー ンの行性の変化と，iMSによる歯細胞のコラーン 生に関し検討した．
Ⅱ． 方法
in vitro
ル ６ と30のddY ウ 下顎歯より歯細胞を単離し，シリコン
ン ー上で培養しiMSを間負荷した．
in vivo
ル 同の ウ の上顎歯にを接着することによりの歯 接触を付
与しiMSを間負荷した．
これらの実験におけるI コラー ンとXII コラー
ンの発現をreal time PCR法，Western blot法，免及びコラー ン的染色法を用い検討した．同時
に歯 骨の形 及びTRAP 性細胞の 時的な変化を検討した．

30
においてiMS負荷性に以的に 加した．一方，XII コラー ンの発現は６のみiMS負荷４ 以 有意に 加し，30
ではわかであった．免疫染色による結果では，６ではXII コラー ンのタン クのが４ 目以 にみられたが，30
では
目以 にみられた． 歯歯 分において，TRAP 性細胞が６のみiMS負荷４ 後に一 性に 加したが，30
では後が ークであった．30
におけるXII
コラー ンの発現 ターンとTRAP 性細胞の発現 ターンがしていたことから，加 による歯組織のXII コラー ンの 生の
と，歯
を したメ
ル トレ の歯 組織へのに らかの相関がある可能性が示唆された．
Ⅳ． 文献
1） Goto KT, Kajiya H, Nemoto T, Tsutsumi T,
Tsuzuki T, Sato H et al. Hyperocclusion
stimulates
osteoclastogenesis
via
CCL2
Expression. J Dent Res 2011; 90: 793-798.
2） Nemoto T, Kajiya H, Tsuzuki T, Takahashi Y,
Okabe K. Differential induction of collagens bymechanical stress in human periodontal ligament
cells. Archives of Oral Biology. Archives of Oral
Biology 2010; 55: 981-987.
3） Tsuzuki T, Kajiya H, Goto KT, Tsutsumi T,
Nemoto T, Okabe K et al. Hyperocclusion
stimulates the expression of collagen type XII inperiodontal ligament. Archives of Oral Biology
2016; 66: 86-91.

Ⅲ． 結果と考察
in vivoにおいて，６・30
ともに，iMS目に歯腔のがみられ，コラー ンの行に れが 察され，４ 目・
目に回復
が
みられた（
．in vitroにおいて，加 による歯組織のI コラー ン発現に いはなかったがXII
コラー ンの発現は６に比較し30において有意にしていた．I コラー ンの発現は10 と─ 132 ─ン染色によるコラー ン

行の 察日補綴会誌

第1日

9・126 回特別号，2017

第3会場

一般口演発表O1-4

超分子 リロタ
ンを用いた
性
の 発
○
1)

生体

1,2)

，

口

，

1,2)

村

2)

，

村光

歯 大学大学院 歯学
研究
工学研究 有機生体
学分野

の
1)

，
機能

1)

，

学分野，2)

示による
2)

歯

大学

Design of short chain fatty acids modified polyrotaxanes exerting multivalent interaction and antiinflammatory effectMatsui H1,2), Shibaguchi K1,2), Tamura A2), Matsumura M1), Miura H1), Yui N2)
1)
Department of Fixed Prosthodontics, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical
and Dental University, 2)Department of Organic Biomaterials, Institute of Biomaterials and Bioengineering,Tokyo Medical and Dental University

Ⅰ． 目的
は，手
な に
性の小
が り し形成され， みを い 行が
になる
が変形する
もあるな QOLを し下さ るである．また重
では， 骨
骨
な の
の関
状を う
もある．原
ははっきりとはわかっていないものの，口腔内細
染 ， 性
な
性
による
染
，
，
レル ー との関 が
されて
おり，また
メタ リックシン ロームとの関
が示され，
性
性
として 置 けられている1)．
としては，歯性歯な の歯
口が を するもある．また，ロ
タ ンD3 の 用
生 学的製
な法であることが いが れも 定的な法とは言え ，より い
法の 発が
であ
る．
近 ， 内細 の 生 であるには，
種 の細胞に し，その細胞 にする体にトとして結 することで作用を発 することがされている2)．
また， 分野で研究がなされているネックレ 状の超分子である リロタ
ンは
トを修飾す
ることで，
トを単体で細胞に 応するよりい相互作用を こすことを にしている3)．そこで
本実験では，
を リロタ
ンに
す
ることで
作用を付与することを目的に，種 のをした リロタンの 成を行い，ウ
クロージ様RAW264.7細胞に する
性の
を行った．
Ⅱ． 方法
純
でα-シクロトリン (α-CD) およびを ル
シル に置 した リエ レン リコール (分子量; 20,000) を
し られた
体に，
の つを
ノ に置 した -シクロ

トリンでップすることでα-CD 接 リロタン(PRX) を 成した． いてPRX のα-CDのにの なるを修飾することで
PRX (FA-PRX) を た．1H-NMR 定
により PRXの解析を行った．
に RAW264.7細 胞 に し ， 10 μg/mLの lipopolysaccharides (LPS) およびFA-PRXを添加し24時
間後の細胞生およびNO 生量をした．
NO 生量の 定の にはLPSとFA-PRXを 用添加した群，もし はLPSおよびFA-PRXを 培養した群をした．
Ⅲ． 結果と考察の研究にならい，α-CD のが 33.4である PRX を 成した．FA-PRX の 1H-NMR 解析の結果より，PRX
α-CD のへののを確認した．
FA-PRX は RAW264.7 細胞に して細胞 性お
よび NO
生量の 加は認められなかった．またLPS によりをした RAW264.7 細胞に しFA-PRX を添加したとこ ，NO 生量の 下が認められた． に FA-PRX を 培養した群において，な NO 生量の 下を示した．以上の結果より，
FA-PRX は作用を有することが示唆された．
Ⅳ． 文献
1） 小
実.
.
・
2011; 83: 911-914.
2） Zandi-Nejad Kambiz et al. The role of HCA2
(GPR109A) in regulating macrophage function.
FASEB J 2013; 27: 4366-4374.
3） Ooya T, Eguchi M, and Yui N. Supramolecular
design for multivalent interaction: maltose
mobility along polyrotaxane enhanced binding
with concanavalin A. J Am Chem Soc 2003; 125:13016-13017.

─ 133 ─

第1日

第3会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

一般口演発表
O1-5

ジルコ
上の
ー法の加
○

タ ト
形成に及 す分子プレ ー
の影響

，

見大学歯学

歯

工学講座

Influence of heating conditions by using a molecular precursor method for a thin apatite film formation on
zirconia
Hirota M, Hayakawa T
Department of Dental Engineering, Tsurumi University School of Dental Medicine

Ⅰ． 目的
現 ， 分 定化ジルコ
製 ンプラントが，強度，性， 色で レル ーを き こさないなのから応用されている．よりかつ有用なメタル リー ンプラント 発のため，分子プレー ー法による有タ トのコー
ン をジルコ
上に行い，その加度が形成に与える影響について検討した．
Ⅱ． 方法
ク形状の ットリ ３ 添加
方
分
定化ジルコ
( 12 mm, 厚さ mm,ー)を用意した．エタノールで超後，EDTA/Ca 体に リン ジブ ル ン
ウム をCa/P比が1.67となるようにしたプレ ー ー( ルシウム
濃度=0.25 mmol/g)を
ンコー
ン によって体にし，下で， ) 600度 時間，) 600度４時間，３) 800度 時間，４) 1000度 時間，
の ４
で 成し
タ ト
を形成さ た．
形成した
タ ト
の
を
子 微
および原子間力 微 を用いて 察した．またさおよび純 に する接触 を 定した．形成
したタ トの結 性をするためX 回 法による分析を行った．さらに，の接着性および性をするため，
ン
タ ラ 法による
クラッ
トとリン
へ ヶ月間の実験を行った．さらにIn vitroの骨性として， ンク
への
体
実験を行っ
た．

ることが分かった．また，
体
実験では，800
度加においてよりのタ ト析 が確認
でき(
)， の加
の
に比較して新生骨形成を促す可能性が示された．
タ トコー
ン
上のエ タ シ ルな骨成 は，これらの結 形
結 性に影響を及 すと 察される．
以上のことから，分子プレ ー ー法において加を変化さ て
有
タ ト
を形成さ
た結果，
の性状に影響することが分かった．
Ⅳ． 文献
1） Takahashi K et al. Thin Solid Films 2005; 484: 19.
2） Hirota M et al. J Biiomed Mater Res Part B 2014;
102B: 1277-1288.

加Ⅲ． 結果と考察
い れの加
度でも
有
タ トの
形成が 察された．
子 微 および原子間力 微 の 察により1000度 時間加
では，タ ト結 がして形成していることが確認できた．X 回 法による分析の結果，800度
時間加
の
タ ト
は の加
の
に比較して， も い結 性を示した(
)．
の接着性，
性は の
でも大きな は見られ ， ンプラントにはのない強度であ─ 134 ─

X

回

ンク

で形成さ
ターン

た

タ ト

の

24および48時間後のSEM

日補綴会誌

第1日

9・126 回特別号，2017

第3会場

一般口演発表
O1-6

が

収性骨補

の骨形成および 収性に及

す影響
○野

，藤

歯

1)

院

1)

歯学

和

2)

，

2)

，

子1)

大学生体
工学研究 生体
研究
機能
学分野

機能

学分野，2)

歯大学大学

Effect of implanting location on bone formation and solubility of resorbabale artificial bone substituteNozaki K1), Fujita K2), Miura H2), Nagai A1)
1)
Department of Material Biofunctions, Institute of Biomaterials and Bioengineering, Tokyo Medical and
Dental University, 2)Department of Fixed Prosthodontics, Graduate School of Medical and Dental Sciences,
Tokyo Medical and Dental University

Ⅰ． 目的
生体内に
された 工骨は骨能を示し，そのに骨形成を促すが， 工骨が的にした， 染のリ ク 骨リ
リン を
すること
が
されている．そこでは， 収性の骨補の 発として，骨の 機 成分である
ロ シ
タ ト（HAp のリンオンの一 をオンに置き えた
有HAp（CA を用いた新工骨を作製し，その生体内でのをしてきた．CAは生体内において 収・ 解することから，の骨リリン 可能な骨補としてされる1)が，その骨形成能は，骨補の 解量と骨 細胞による骨形成量の ラン により 定される．
そこで，本実験では， 解性の なる，有量を制御したCAを用いて体を作製し，それ れの骨形成能と生体内のを比較することを目的とす
る．また，を骨，皮質骨，骨 に分し，による 工骨の骨形成能およびを比較検討する．
Ⅱ． 方法
CA は，
ルシウム
和 ，
ナトリウム，
リンナトリウムを 発原 として，オンとリンオンの濃度比を（CA2 および（CA1とし，法により 成し，CAを た．なお，を 有しない HAp は，化 ルシウムおよびリン を 発原 として
法にて 成した．それ
れのと ラ
ン ー を 和後，CA1，CA2 は下で，それ れ 975 ，850 で
時 間 結した．また，HAp は下で1250
時間 結した． 結後，直径３ mm， さmm になるように体を作製した． られた体のラクタリ ーシ ンとして，
有量を ー
リエ変
分光分析（FT-IR にて 定した．また，の 定として，クロ CT を用いた．
作製した
体を，10
本 色
の
大 骨内 上 および
骨内
に形成し

た骨
に
した．
，３ヶ月後に，体を大 骨および 骨をし ラ ルム ルにて 定後， 法に い本を作製した．
作製した本をクロCTにて 影し，骨形成量および体の生体 収性をした．
Ⅲ． 結果と考察
作製した
体のは ， 59.2 （ HAp ，53.1 （CA1 ，52.7 （CA2 であった．FT-IRにより，
HApはリンオンおよび化
オンの ークが 察され，CA1およびCA2はリンオンおよびオンの ークが 察された．
有量は，オンおよびリンオンの ーク さより，
の
2)
を 考に
したとこ ，4.1 wt （CA1 ，8.0
wt （CA2 であったことから， 結方法により有量が制御可能であることが示唆された．
す てのにおいて骨形成が認められたが，ヶ月後の骨形成量は，CA2と比較してHApおよびCA1は 加していた．また，CA1およびCA2の解性は，い れのにおいても同様のを示したが， 収量は なり， に骨 腔にされたCA1，CA2は 度に 解・ 収されていた．
以上より，本研究により作製した
有
タ ト
の
濃度の
においては，生体における 収性は変化，骨形成能が変化した．
Ⅳ． 文献
1） Nagai A, Yamashita K et al. Electric polarizationand mechanism of B-type carbonated apatite
ceramics. J Biomed Mater Res part A 2011; 99:
116-124.
2） Featherstone JD, Pearson S, LeGeros RZ. An
infrared method for quantification of carbonate
in carbonated apatites. Caries Res 1984; 18: 6366.

─ 135 ─

第1日

第3会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

一般口演発表O1-7

ブタコラー ン トリック を用いた 組織 大 置後の組織
学的分析
○

2)
1)
3)
5)
大 1) ，，篠原，小，上 一 4) ，一 4) ， 藤
，
6)
1,2)
村
子 ，
文
1)
本歯 大学大学院新 生 歯学研究 機能性学，2) 本歯 大学新 生 歯
3)4)， 本歯 大学新院口腔 ンプラント ，5) 本歯
学 歯 補綴学講座，
6)
大学新 生 歯学 歯学講座， 本歯 大学新 生 歯学 解 学講座

Histological analysis by soft tissue augmentation using porcine collagen matrix
Sasagawa A1), Katsuta Y2), Shinohara R1), Ozawa M3), Ueda K4), Hiroyasu K4), Sato S5), Tsujimura M6),
Watanabe F1,2)
1)
Functional Occlusal Treatment, Post Graduate School of The Nippon Dental Univ. School of Life
Dentistry at Niigata, 2)Dept. of Crown and Bridge Prosthodontics, The Nippon Dental Univ. School of Life
Dentistry at Niigata, 3)Branch of Tokai, 4)Oral Implant Care Unit, The Nippon Dental Univ. Niigata
Hospital, 5)Dept. of Periodontology, The Nippon Dental Univ. School of Life Dentistry at Niigata, 6)Dept.
of Histology, The Nippon Dental Univ. School of Life Dentistry at Niigata

Ⅰ． 目的
的な
の で， ンプラント
の 組織
の形
体 は，
的な
から
に重要な
となっている1)．
組織の厚みを確 する方法として
結 組織移植が応用されており，移植として結組織とコラー ンが応用されているが，その 大量に
はな ，
結 組織移植片に わるとして有用であることがされている2 ．しかしながら，それらの 工による 組織の 大に関するはまなな 分もある．
本研究の目的は, 下顎骨に ンプラント®
後 に ， ブ タ コ ラ ー ン ト リ ッ ク （ Mucograft ，Geistlich，以下CM を用い 組織 大を 行，CMの組織学的 察を行うことである．
Ⅱ． 方法
実験
には，
ー ル を３
用した．
の体重は11 14 kgであった．
下でP1 M1の 歯を行い，10 のを ち，同 にンプラント（オック
3.0 mm× mm，本， ーリンットメントを 着して 回法にてした． ンプラント
より10 後，片 はCMを用いて 組織 大 を 行した実験群とし，は置の群とした． 組織 大 は，P1 M1
相に 分を形成し，CMを 組織でみように置き，を行った． 組織 大 後，
12 後に
量の オ ンタールナトリウム（ラ
®
ナール ，
製
を用い
した．下顎骨を切 後，トリ ン を行い，10
性 ル リンにて定を行った．
した ンプラント間の 組織を採取，トリ ン
し， ラ
ンにて
した．
切片を作成後，HE，Van-Gieson染色を し， 検した． ンプラント体
を組織は，MMAにてし，トル ジン・ブ
ルーおよび性 クシン染色を行った．染色後に切片を切り し，組織学的分析を行った．
なお， 回実験に 用したブタコラー ン トリッ®
ク （Mucograft はGeistlichよりして いた．

本研究は， 本歯 大学新 生 歯学の 可を て実 した（ 認
184 ．
Ⅲ． 結果と考察
結 組織 においては，群はな 見は認めなかったが，実験群は群よりもコラー ンの配列はであり， さは一であった．厚みとしては大を示した．本研究は 組織
大 後12 後の組織 であるが，CMはには収され ，様の組織としてしているが，に性の細胞は認めないため，組織内で定していると考える．
一方で，実験群の上皮では断 している 見を認め，上皮 が群より 発 な状 であった．これはCMによる影響ではないかと考える．
実験群と群においては なる組織 を認めたが，見を認めないことから， 工を用いた 組織 大 の一つとして，CMは有用である可能性を示した．
Ⅳ． 文献
1） Kinsel RP, Capoferri D. A simplified method todevelop optimal gingival contours for the single
implant-supported, metal-ceramic crown in theaesthetic zone. Pract Proced Aesthet Dent 2008;
20: 231-236.
2） Thoma DS, Hammerle CHF, Cochran DL, JonesAA, Gorlach C, Uebersax L, Mathes S, GrafHausner U, Jung RE. Soft tissue volume
augmentation by the use of collagen-based
matrices in the dog mandible-a histologicalanalysis. J Clin Peridontol 2011; 38: 1063-1070.

─ 136 ─

群の

（

と実験群の

（

日補綴会誌

第1日

9・126 回特別号，2017

第3会場

一般口演発表O1-8

III コラー ンコート
細胞
の制御
○藤

和

歯

1)

院

1,2)

歯学

，野

1)

，

ロ シ
2)

，

大学生体
工学研究 生体研究
機能学分野

タ トによる歯子1)
機能学分野，2)

歯大学大学

Type III collagen-coated hydroxyapatite regulates periodontal ligament stem cells
Fujita K1,2), Nozaki K1), Miura H2), Nagai A1)
1)
Department of Material Biofunctions, Institute of Biomaterials and Bioengineering, Tokyo Medical and
Dental University, 2)Department of Fixed Prosthodontics, Graduate School of Medical and Dental Sciences,
Tokyo Medical and Dental University

Ⅰ． 目的
歯は メント質と歯 骨に まれた性結組織で，歯 と 組織を 結するとともに，歯 組
織の性のを っている．歯細胞は組織形成能によって歯 骨
メント質を形成する一方で， 組織を作ら に一定の をする性質をもっている．近 ではした歯 より採取された歯組織をすることにより られる歯細胞とその 分化能が研究されており，歯 組織再生への応用がされている．歯 組織をした性生体の 発も進 でいるが，歯を歯組織の再生はにである．細胞の，分化は，細胞の接着するに影響されるため，
歯細胞のをしながら 要な分化をするなの 発が 要である．
そこで本実験では，の種 による歯細胞の影響に着目し，歯にする なるとしてHAp，type I 及びtype III collagenが歯細胞の細胞能と骨形成能に与える影
響を
した．
Ⅱ． 方法
化 ルシウムにリンをCa/P=1.67になるように 下し，・ 成をそれ
れ24時間行った．
を行い800 にて
後，体を一 加 成形した．
は下で1250 にて 結さ た．作製したHApはX 回（XRD ， ーリエ変分光（FT-IR にてラ
クタリ ーシ ンを行った．
ッタ ラ ン 製のCellmatrix Type I-CおよびCellmatrix Type IIIを用い，作成したHApにコー
ン を した．
をHAp，Type I，Type IIIとし，
コー
ン の
として
子 微 （SEM
による解析と，FT-IRによ る成分 分析を行った．
をし細胞実験用とした．
Wistar Rat（６，の上顎 一，
歯を歯し歯細胞を単離・
培養した．
上に細胞を播種し， ，３ 後にMTT assayを用いて細胞能のを行った．また，細胞播種後，コン ル
エントになった後に分化培地にし ，10，14 後にalizarin red Sにて染色を行い，染色された石 化
化を，を用いて 解した．415度にて
光 度を 定し，歯細胞の石 化能のを行った．さらにそのメムをるために４，
後 に real-time PCR を 用 い て alikaline phosphatase（ALP とcollgen type I alpha I（Col1a1 の子発現量を解析した．
Ⅲ． 結果と考察
作製した
は，XRD解析によりHApに一 する ークが 察された．また，FT-IRにより， 切な
置にリン ，
化オンのが 察され，作製
したはHAp単相であった．SEMによるコーンのにおいて，HApはな 結 体であり，Type I，Type IIIでは状のが 察でき，FTIR に よ る 成 分 分 析 で は ， collagen のである
Amide I，II，III ン にする ークが 察され，
CH2，CH3にする ークも 察されたことからコー
ン は 切に されていた．歯
細胞の細
胞
能の
では，HApとType Iに比 Type IIIでは有意に い が られた．さらに骨能 験では，HApとType Iで骨 細胞への分化と骨形成能が促進され，Type IIIでそれ れ 制された．
Type I collagenに接着した歯細胞は 組織形成細胞に分化 し 組織を 形成するが，type III
collagenは接着能を促進し石 化 制のために 分化の状 をすることを示した． り されるコラー
ンの回 はなtype III collagenと歯細胞の相互作用の ラン を ち，type III collagen
は骨形成を 制し歯 組織の性のに 献していることを示唆している．

─ 137 ─

第1日

第3会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

一般口演発表
O1-9

化タン
触 効果

ンコー

○

1)

，

葉

，

1)

歯

大学大学院

1)

ン を
1)

歯学

，

した義歯

幸1)，内
研究

1)

歯

用レジンの光， 口

1)

学分野，2)ジ，2)

ンナノコートPhotocatalytic effect of tungsten oxide coated denture base resin
Kamochi G1), Akiba N1), Yoshizaki T1), Morizawa M1), Uchida T1), Minakuchi S1), Shimada M2)
Gerodontology and Oral Rehabilitation, Department of Gerontology and Gerodontology, Graduate Schoolof Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University, 2)Japan nano coat
1)

Ⅰ． 目的
義歯の れを 制する方 として，
光下で光
触
性を示す
化 タンを添加したコーンがされている1)．近 ，工 分野では，可 光下で化 タンよりも い光触
性を示す
化タン
ンの応用が
されている．しかし，義
歯のコー
ン
に 化タン
ンを応用したはみられない．
分野では，ナノのシリ を配 したコーンをすることで，義歯 用に する ンジの付着を 制できることをした2)．そこで，
化タンンを添加したナノシリ コー
ン
を 作し，可 光下での光触 効果を検討した.
Ⅱ． 方法
ナノのシリ と分のメタノールからなるコー
ン（ジ
ンナノコート を 本組成とし，0.2
化タンン（W ，0.2
化タンン+
触 （WPa 0.5
化タンン+
触(WPb)をそれ れ添加した３群をした．
加 重
義歯 用 クリルレジン（ クロン，GCのク（ 20× mm を作製し，
研 機で1000まで研 し，超した片 を 験 とした．コーンはッ ン 法で 回し，25 ，24時間 置したものを 験に した．また，
コー
ン
をしないものを群（nocoat とした.
0.01 メ レンブルー
200 μlを 験 に 下
し，37 ，
間に 置した．メ レンブルーがに化後，にて30 間超した．光は，12 well plateに設置した 験片にmlのを加え，
色蛍光 （ ン ータZラト，を光 とし，
離20 cm，
24時間光
を行った．
光
後の色 変化は，色 色（ColorReader CR-13，コ
ノルタ のL*,a*,b* 色 を用いて 色し，光
後の色
bを光触
性

の

として
した．色 の 定は，験 の３を 定し，その平 とした． られた ータは一
配置分 分析および 重比較検定（Tukey HSD によりを行った．（p<0.05
Ⅲ． 結果と考察
光触性のとした bは,コー
ン 群でプラ の方 に大き なり，メ レンブルーの 色効果が認められた．WPbはnocoatと比 て有意に大きかった．WとWPaに有意 は認められなかったため,
添加量な は 後検討する 要がある．以上よ
り，0.5
化タン
ン添加コー
ン
の光触
性が らかとなった．
Ⅳ． 文献
1） Sawada T, Sawada T, Kumasaka T, Hamada N,
Shibata T, Nonami T et al. Self-cleaning effectsof acrylic resin containing fluoridated apatitecoated TiO2. Gerodontology 2014; 31: 68-75.
2） Azusa A, Akiba N, Minakuchi S. surface
modification of acrylic denture base material bysilica coating and its influence on Candida
albicans adherence J MedDent Sci 2012; 59: 1-7.

─ 138 ─

光

後の色

（

b)

日補綴会誌

第1日

9・126 回特別号，2017

第3会場

一般口演発表O1-10

口腔内ナを用いた下顎学の り し 度比較
○葉

工，

，和

重

歯

大学大学院

歯学

，

分歯列

における光

幸
研究

分

義歯補綴学分野

Accuracy of digital impression by optical scanning for a mandibular partially dentate model
Hayama H, Fueki K, Wadachi J, Wakabayashi N
Removable Partial Prosthodontics, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University

Ⅰ． 目的
近 ，CAD/CAMの進 に い， 定性補綴 置
ンプラントによる補綴
けでな ，可性義歯の製作における ジタル ークの実用化にけた研究が進められている． 定性補綴 置製作
における口腔内
ナを用いた歯の光学はシリコーンを用いたと同 の 度を有することが示されている1 ．一方，可 性義歯製作における口腔内
ナを用いた
歯と
顎
を
光学
が実用上 分な 度を有するかは 分に検討されていない．そこで，本研究では，下顎 分歯列における口腔内ナを用いた光学の 行下（同一内での り し 度を検討した．
Ⅱ． 方法
実験には，
顎 に
が付与された下顎KennedyⅠ とⅢ のをとして用いた．口腔ナ（ARCTICA, KaVo を用いてをStandard Triangulated Language（STL ータ化し，これをータとした．光学
採 には口腔内
ナ （ ッ 大 小 （Trophy Solutions,
Carestream Health を用い，これをSTL ータ化して光学ータとした．
の採 には，
重 レジン製のトレーと性
ルシリコーン（エ
レック , GC を用い，手 による加を行った．作 用は超 石 （ージロック, GC を用いて製作した． いで，口腔
ナを用いて作 用をSTL ータ化し，ー タ と し た ． STL ー タ 化 は 方 法 で 回行った．
トウ（Geomagic Studio,
3DSystems を用いて，
ータ，光学
ータ，
ータ とに， つの ータ ットから 意で つの組み わ で10 りの重わ と分析を行った．
の分析は， ラー ップ上での的 察および 体またはのみをとしてroot mean square（RMS の平をした．
以上の作 は
で行った．
解析では，
ータは
ータの
RMS の平を し いた を用いた．SPSSを用いてKruskal-Wallis検定を行い，有意 を認めたにはBonferroni法を用いて 重比較を行った．
有意
は
とした．
Ⅲ． 結果と考察
ラー ップ上に示したRMS の
的な
では，
タ間では
は と
認められな
かった．一方，タ間では歯付近にがするのに し，光学
タ間では
体が
ように
が分 する
が認められた．
RMSの平について，KennedyⅢ の 体と，KennedyⅠ の
では，
タより光学
ータの方が有意に大きかった（P<0.05 （．光学ータでは，KennedyⅢの 体，KennedyⅠ の 体と
におい
て，口腔内
ナ ッ 大が小よりも有意にRMSが小さかった（P<0.05 ．
以上の結果から，現時 では，口腔内
ナを用
いた光学
の 行
下での り し 度は，
法よりも ること，口腔内ナの ッ を大きすることで 度を 上できることが示唆された．
Ⅳ． 文献
Seelbach P, Brueckel C, Wostmann B. Accuracy
1of digital and conventional impression
techniques and workflow. Clin Oral Investig
2013; 17: 1759-1764.

─ 139 ─行

下での り し 度比較

第1日

第3会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

一般口演発表O1-11

植による義歯 用レジンに付着した効果と性状への影響

○小関

作1)，

1)
大学大学院 歯
口腔微生 学講座

2)

，

子3)，村

学

研究

歯

比

オ

ルム

院，3)

見大学歯学

1)

補綴学分野，2)

大学

Removal effect of biofilm attached to denture base resin by essential oil and its influence on surface
property
Koseki Y1), Tanaka R2), Maeda N3), Murata H1)
1)
Department of Prosthetic Dentistry, Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University,
2)
Nagasaki University Hospital, 3)Department of Oral Microbiology, Tsurumi University School of Dental
Medicine

Ⅰ． 目的
一 的な義歯の法には，義歯ブラシによる機 的清 と義歯へのによる化学的がある． 工歯用 質レジンを用いたらのの研究 1)において，義歯ブラシと による清 では，
質レジンに を生じるが，オ ル成分 有の
義歯用歯
を用いた
， のみよりも をつけに いが認められた．
そこで作用を有する植を 用することで，義歯に をつけに かつ
性を った
義歯用歯
が 発できないかと考えた．本研究の目的は， 種の植を用い，レジンに付着した ンジ に する効果とレジンに及す影響について検討することである．
Ⅱ． 方法
植
には
ート リーオ ル（TO とレ ン
ラ （LE を 用した．TOは0.5，1.0 ，LEは0.25，
0.125，0.5，1.0 の濃度を 用し，コントロールにはを 用した． 用レジンの片（ クロン，ジーシー 直径６ mm厚さ1.5 m に，Wanderらの
方法2)に じC.albicansのオルムを形成さ ，にした．
時間は， ，３， 分の３りとした．その後，片をAlamar blue 有RPMI培地に移し培養した．６，12，18，24時間後に光度（570 nm，630 nm を 定し，Alamar blue
（AB
を
して，
効果を 定した．
加 重
レジンを 用し，メー ー 定の比にて，25 × 15 × mmのレジンプレートを20作製した．
片の片 は重に ラに接触さ たとし，これを 験 とした．超 度形状
定 微 （VK-8550， ーエン を用いて，
した．清
につき
の
さ（Ra をとして，３種の（TO 1.0 ，LE 0.5，1.0とコントロールとして （DW を用いた．
験置（Rubbing tester IMC-151B， 本製作
を 用し，片を荷重200 g， 度
復/ ， 作
20 mm，
回 10,000 トロークでの下で，義歯用ブラシ（エラック義歯ブラシら ら
タ ル，ラ
オン で
した．その後， 験 と同様にさを 定し，性 状 を ジ タル
ク ロ コー プ（VK-5000， ーエン ，1000× で 察した．

Ⅲ． 結果と考察
1.0 TOに 分間した群と0.5 LEと1.0 LEにしたす ての群のAB は，６時間後と12時間後の 定においてコントロールより有意に小さかった（p＜0.05 ．1.0 TOに３分間した群のAB は，12時間後の 定においてコントロールより有意に小さかった（p＜0.05 ．
験後は，す ての群においてさが大き なるを示したが，TOでは 験 後のRa に
有意 はな ， の群と比 有意に い を示した
（p＜0.05 （．
験後の ジタルクロ
コープ では，す ての清においてが認められたが，DWよりも
を 用した
の うが，
が ない
にあった．
以上より，TO LEを用いることにより， ンジ の効果を有し，かつレジン
を つけに い義歯用歯を 発できる可能性が示唆された．
Ⅳ． 文献
1） Tanaka R et al. Effect of Melamine Foam
Cleaning on the Surface Condition of Composite
Resin Artificial Teeth. J Prosthodont 2013; 22:626-632.
2） WJ da Silva et al. Bioactivity and architecture of
Candida albicans biofilms developed on poly(methyl methacrylate) resin surface. J Biomed
Mater Res B Appl Biometer 94B 2010; 149-156.

─ 140 ─

験後のさ

日補綴会誌

第1日

9・126 回特別号，2017

第3会場

一般口演発表
O1-12

義歯

定

用時の口腔微生

○村上智

，野村

，

手

大学歯学

，原

一

による生体

性の

，近藤

補綴・ ンプラント学講座

Effects of denture adhesives on microbial adhesion and proliferation
Murakami T, Nomura T, Yonezawa Y, Hara S, Kondo H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, School of Dentistry, Iwate Medical University

Ⅰ． 目的
可 性義歯の 用は，口腔に関 するQOLの，回復の 手法としてあ られ，超を えた が において重要なを っている．しかし，度顎収，定な顎間関 な をはじめとした種 の要 により，義歯の・ 定を ることがであるが 加している．近 ，義歯 定の 用は義歯の・ 定を確 するものの一 としてあ られており，義歯 定 に関するラされているが，歯の 示のもと 用
ン1 もするといった内 であり 用としての 体性のは めない．また，義歯 定 の 用は機能の 上に 与するというがなされているが2)，義歯 定 の生体組織に する性についてのは ない． に口腔は口腔 ンジ
・種 の
口腔細 が
する環境であり，義歯 定 をとしてこれら口腔微生 が付着・し，義歯性口内の発化に影響をおよ すことが 察される
ものの，それに する検討は となされていない．
そこで本研究では，義歯 定 の生体性をらかにすることを目的として，義歯 定 への口腔
微生 の付着能，さらに義歯 定 をとすることによる口腔微生 の 時的な能力（性について検討を加えた．
Ⅱ． 方法
本研究では，義歯性口内 と関 が いCandida
albicans のSC 5314 ，強い組織作用を有する
Porphyromonas gingivalis のATCC 33277 を用いた．C. albicans，P. gingivalis を培養・
後，
PBSに再
し微生
とした（OD600=2.0 ．
を加 重
義歯 用レジンブロック（10× 10mm，ー ー400 で研
およびレジンブロック上にした義歯 定 （クリー
ムタ プ， ウ ータ プ，クッシ ンタ プそれ れ
0.011 g に100 μl つ 下し，４ C， 時間培養した．
培養後，を500 μ lのPBSでし，に付着したC. albicans からmRNAを 製し応でcDNAを 成，また，P. gingivalis からはDNAを製した．これらをとして 種
的定量的PCR法からを定量し， 下した
に する
に付着した
の
（付着
を
し検討を
行った．さらに，C. albicans，P. gingivalis を付着さたを37 Cで３，６，12，24時間培養し， 種
的定量的PCR法により 時的な
性を解析
した．

Ⅲ． 結果と考察
C. albicans，P. gingivalis はレジンおよび 種義
歯 定 に付着能を有することが らかとなり，P.
gingivalis では にクリームタ プ， ウ ータ プへの付着 がレジンと比較して かった（
．一方，C.
albicans では ウ ータ プへの付着 がレジンにする付着 より かった．また，C. albicans，P.
gingivalis の義歯 定 における性については，C. albicans では培養 時間から３時間で，また，
P. gingivalis では培養３時間から６時間で， ての義歯 定 において い性が認められた．
以上の結果から，義歯 定 は口腔微生 の付着・するとなり，義歯 定 の 用時間に比して口腔微生 による口腔への作用が大する可能性が強 示唆された．したがって，実 に用する には，口腔微生 の性が 大に する に義歯 定 をすることが ましいと示唆された．
Ⅳ． 文献
1） Felton D, Cooper L, Duqum I, Minsley G,
Guckes A, Haug S at el. Evidence-based
guidelines for the care and maintenance ofcomplete dentures: a publication of the American
College of Prosthodontists．J Prosthodont 2011;
20: S1-S20.
2） de Oliveira Junior NM, Rodriguez LS, Mendoza
Marin DO, Paleari AG, Pero AC, Compagnoni
MA. Masticatory performance of complete
denture wearers after using two adhesives: acrossover randomized clinical trial. J Prosthet
Dent 2014; 112: 1182-1187.

─ 141 ─P. gingivalis 付着

第1日

第3会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

一般口演発表O1-13

可性 分 義歯 着
QOLの関

○石
1)

大1)，野

2)

，

における

幸1)，

北

3)

，

藤

と口腔関
1)

，

北
大学大学院歯学研究 口腔機能学講座口腔機能補綴学
研究 発 ンター，3) 北・北

1)

，2)北

大学

院

Relationship between neuroticism and oral health-related quality of life in patients with removable partial
dentures
Ishida K1), Nogawa T2), Takayama Y1), Nakakita Y3), Saito M1), Yokoyama A1)
1)
Department of Oral Functional Prosthodontics, Division of Oral Functional Science, Graduate School of
Dental Medicine, Hokkaido University, 2)Clinical Research and Medical Innovation Center, Hokkaido
University Hospital, 3)Tohoku-Hokkaido Branch

と

Ⅰ． 目的
可 性

分 義歯（RPD
着 定
における
と補綴
・
後の口腔関 QOL（OHRQoL との関 ，およびがOHRQoLの変化量（
効果 に のような影響を与えるかをらかにすることを目的に
きコ ート研究を行った．

察された．しかし，補綴後には口腔内のが解 されて トレ が解 されたため， のと同様のOHRQoLを られたのではないかと考えられた．以上より，口腔へのが られに いとされているの いであっても，RPDによる補綴により 分なを ることができる可能性が示唆された．

Ⅱ． 方法
2015
月から2016
月までに，北大学
院歯ンター義歯補綴 にて補綴としてRPDを製作 定のをとした．
のは RPD 着 に 本 NEO-five-factor
inventory (NEO-FFI)によってし，補綴と後 の OHRQoL は 本 Oral Health Impact
Profile (OHIP-J)を用いてした．また，
本として，性 ，Eichner分 をし，補綴と後に ンタルプレールを用いて力の 定を行った．
と・後のOHRQoLとの相関をSpearmanの相関により検討し，OHRQoLの変化との関 については，Wilcoxonの付検定を行い検討した．
さらに，ロジック回 分析を行い，効果に影響を及 す 子を検討した．

とのOHIP-J コ の相関と後のOHIP-J コ の相関Ⅲ． 結果と考察
が い
補綴のOHRQoL は，に相関を認めた（，r=0.41，
P=0.001 が，後のOHRQoLとには相関が認められなかった（，r=0.07，P=0.566 ．
変量解析においてもの い
有意に大きな
効果が られることが示された（オッ 比15.13，P=0.017 ．
が い のとして， トレ へのが 手であることがられ，口腔内に種 のがあるとその トレ にできないためにのOHRQoLがなったもの─ 142 ─日補綴会誌

第1日

9・126 回特別号，2017

第3会場

一般口演発表O1-14

シ ン
ンターによる タン製可 性義歯 レーム加工
化の み
○

幸1)，北

1)

，

文2,3)，

2,4)

，

2,3)

，

本

2,4)

本歯 大学 院歯工，2) 本歯 大学歯学 歯 補綴学講座，3)
大学院歯学
研究 顎口腔機能制御学講座，4) 本歯 大学大学院歯学
進口腔 学講座
1)

本歯 大学
研究

Trial to shortening the fabrication of titanium frameworks for removable partial dentures by machining
centerSamizo T1), Kitazawa F1), Kurasawa I2,3), Hatori K2,4), Kuroiwa A2,3), Nakamoto T2,4)
1)
Dental Technician Laboratory, Matsumoto Dental University Hospital, 2)Department of Prosthodontics,
School of Dentistry, Matsumoto Dental University, 3)Department of Oral and Maxillofacial Biology,
Graduate School of Oral Medicine, Matsumoto Dental University, 4)Department of Oral Health Promotion,
Graduate School of Oral Medicine, Matsumoto Dental University

Ⅰ． 目的
近 ，CAD/CAMを応用してレジンを
直接切 加工する方法が採用され，な結果をている．しかしながら，義歯のレームの切加工は，時間用な のにより，一 的に用いられていない1 ．
らは，工 用 シ ン
ンターを用い， タン
ク直 り切 加工法を応用した タン製義歯
レームの 作を行ってきによる義歯 メタル レームに わり，
た 2). 回，切 加工によるメタル レームを 分 義歯に応用し，その有用性を検討した．
Ⅱ． 方法
義歯の要 のあったに し，切 加工に よ る タ ン
製メタルプレート( タンTi-6Al-4V)を用いた 分 義歯を 着した．
応
は，
レル ーの
と，ブラ シ ム，クレン ン を有し，レジン 義歯の，修 を り
していた
(
)，および
置にコー
ク
ローネを用いるため， 量化を目的とした()に 応した．製作法は， ンタル
ナーにて作のン を行い，
ン
ト用いて，タン の設 を行った．直 り切 加工には，同時
度微細加工機を用いた．
は，
CAD/CAM用 タンクを用いた(， )． タン のを確認した後， 工歯を の 置に し，レジン，重 ，研 を行い 成とした．

量化に有用であると考えられた． シ ンン
ターによる直 り切 加工法を応用した タン を分 義歯に応用したとこ ，性，強度， 量化な 有効であると考えられた．
Ⅳ． 文献
1）
, 野
, 近藤 示, 小口．CAD/
CAMで製作したレジン ターンの 法 度に関
する研究
ート ック
の 法 度．
歯大大 2013 3(1): 70-76．
2）
幸，北
，
， 比
． タ
ン
義歯 レームの製作に シ ンン
ターを応用するための研究． 歯 工
36() 2015; p334.

Ⅲ． 結果と考察
CADシムによる設ータを にした タンの切 加工は，NC，切 工 のな ，切 方法を工 することにより，時間にて切 をした．切 加工後の タン の形状は 分にであった． タン体に認められる
α ー な の 応 がな ，の形 修 と研 を 加するのみで 成できる状 であった．また， 大 による目 でのもであった．
は，現 まで12ヶ月しているが，
もな
はにしており，義歯の強度は 分であると考えられた．
は， 量化を目的に タンを応用した． タン の重量は7.0 gであり，義歯の─ 143 ─切

加工後の タンク（）

切加工後の タン

ク（

）

第1日

第3会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

一般口演発表O1-15形による有 義歯製作法の応用に関する 発

研究
一体
○
1)
2)

義歯の

作

1)
1)
1)
2)
置
，生
平 1) ，片 加 子 1) ，藤原
，
，平野
，
3)
幸2)， 上，清 一 3)，大 4)
歯 大学大学院歯学研究 口腔機能修復学講座顎機能回復補綴 学分野，
シ
ム
，3)
歯 大学
院 工 ，4)原製作
1)，

Development study of removable plate denture by additive manufacturing and its clinical application
Prototype of an integrated removable full denture
Maehata K1), Tamaki K1), Ikuta R1), Kataoka K1), Fujiwara M1), Nukazawa S1), Hirano A2), Sugiyama H2),
Inoue E3), Seimiya K3), Kanai M4)
1)
Division of Prosthodontic dentistry for function of TMJ and Occlusion, Kanagawa Dental University,
2)
Marubeni Infomation Systems Co.,Ltd, 3)Department of dental laboratory, Kanagawa Dental University
Hospital, 4)HARA SEISAKYSYO

Ⅰ． 目的
近 工 界で発 ，進化してきた クノロジーの及は，これまで手作 で行われてきた歯工による補綴 置の製作法を大き 変化さ つつある．
CAD/CAM法は，応用されているが，その加工法の 界， 用切な の現実的なを えている．一方，形 法 （ additive
manufacturing AM)は，近
用機
の 発
に い，航
，
，
製 から
用機
まで大きな発 性がされている．そこで，らはAMのうち 回は ンクジ ット方 を用いた 工
歯 と義歯が一体となった義歯の製作をみた．さらにに する義歯 着 の 上と生的な義歯をする目的で義歯と 質に境界がない一体 義歯の製作を み，その応用の可能性について
する．
Ⅱ． 方法
．一体 有 義歯の製作
オリジナル義歯の３Dン （ 接触光学，ATOSCore135 Essential Line， Gom
STL ータの（ ン ート，エラーック，
ータ 量のリ クシ ン， ータ，Magics， ルーMaterialise
３
形 に よ る 有 義 歯 の 製 作 （Stratasys
Objet CONNEX3， stratasys
４
ート の
，義歯 を
成（
．
．一体 有 義歯の応用の可能性形した 験片の 法 度
クリルレジン製のオリジナル 験片４種 （厚 ，，15，25 m m ，６× cm を３Dンし，形した 験片とオリジナル 験片との 法 度をトウ
上で比較した（GOM Inspect， GOM．
形した義歯の 法 度（ 形オリジナル義歯と
形義歯の
を設定し，
ジタルノ
（ Digimatic Caliper CD-15APX:
Mitutoyoを用い，の 法 度を比較検討した．

Ⅲ． 結果と考察．一体 有 義歯の製作
オリジナル義歯 ータをもとに形法（ ンクジ ット方で 工歯と義歯 ，および義歯に 質を境界のない一体 義歯として製作することができた．
． 験片の 法 度
オリジナル 験片と形 験片の３ をXYZ
座 の原 で重わ 比較したとこ ，
験片
の
方 に収
（-0.15 -0.30 mm が認められた．
３． 作義歯の 法 度（ 形オリジナル義歯との比較において， 方的には上顎で0.03 0.19 mmの 大，下顎では 方歯で0.03 0.12 mmの 大， 歯 で-0.24-0.25 mmの 小を示した． 後的には上顎で0.12 0.49 mmの 大，下顎では 後的に 歯で0.02 0.08 mmの 大， 歯 で-0.08-0.12 mmの 小を示した．

─ 144 ─形による一体オリジナル 験片と
トウ
上での 法

度

有

義歯

形

験片の

日補綴会誌

第1日

9・126 回特別号，2017

第3会場

一般口演発表O1-16

VICONシムを用いた歯 切

作解析

1)
2)
3)
4)
○ 藤 実 1) ， 村，， 藤直子 3) ，はるか 3) ，小野
， 村
，
1,4)
藤
1)
新 大学大学院 歯学
研究 歯学
研究 発学分野，2)新 大学大学院
学
3)
4)
研究
歯 補綴学分野， 新研究
工学， 新 大学大学院 歯学
大学 歯学
院歯

The analysis of the tooth cutting motion by using VICON system
Sato T1), Nakamura F1), Hayashi T2), Sato N3), Kon H3), Ono T3), Okumura N4), Fujii N1,4)
1)
Division of Dental Educational Reseach Development, Niigata University Graduate School of Medical
and Dental Sciences, 2)Electrical and Information Engineering, Graduate School of Science andTechnology, Niigata University, 3)Division of Comprehensive Prosthodontics, Niigata University
Graduate School of Medical and Dental Sciences, 4)General Dentistry and Clinical Education Unit,
Niigata University Medical and Dental Hospital

Ⅰ． 目的
近 ，歯
の ジタル化が進 でいるが， に歯 形成についてはエ ター ン
クロ ーターの回 切
は か ない．形成のは結果に大きな影響を与え，これらを うの作が結果に 与するとこ は大きいと考えられる．
歯に関しては，これまで 間工学的プロー から， 骨と 座 ，および上関を 体に 置した のと目の さのにより 定される ーム ジシ ン(以下H.P)がされている1)．一方で
では
が 作し
すい
，ラン ム ジシ ン(以下R.P)をとっている．
H.P，R.P下での形成に関する研究も 見される2,3)．
しかしながらこれら
は 体
の 置，
を
に 定するものではな ，また 作
時 ののみを 定しているものであり， 作 の
体
の 置，
を定量的に
する方法
は確 さ れていない．そこで本研究は，の上に 与することを目的として，光学ーシンプシム（VICON, Oxford, UK を用いて定量的に形成時の作解析を行った．
Ⅱ． 方法
験 は新 大学 歯学
院にする験
以上の 性歯10 （歯群と新 大学歯学 歯学
子学生10 （学生群 とし， 切は上 に直 ，
，直 ・の形を いた石 ブロック３種 とした．
切 にはFG
ン
ー202(
)を用い，
験 に
形に って 定した さで切 する よう示した． 作 定用の
ー は，
オメ
ク 学 に
した 験 の 体の体 ，石 ブロックを 定する ，ター ンに設置した．切 はR.P下で形について３回 つ行い，回の 作をVICONシ
ムでした．

Ⅲ． 結果と考察
ーの置をした 形から， 群間でのーの移 の 確性に らかなを認めた．また
体， ーの の 置と，さらに切 時間については 群間で有意 を認めるものがあった．
切
作 の ーの の きは 後的，的にも±４°に 定され，
は1.8°
であり， ーの の変 は歯群の うが小さいが認められた．エ ター ンを 作する上 では
関 ， 関 ， 骨手 関 が 作時±４°に 定され，
は1.5°であり， 関 の回
度の変 は，歯群で小さいが認められた． 関 の度， 骨手 関 の度は学生群の うが大きいを示した．
これら分析 ラメータより，切作時， ， ，
骨手 関 は 度に 定され，よりにある によりエ ター ンのコントロールがなされていることが示唆された．また学生群は歯群に比 ， ，
骨手 関 の可が まるようなをとっており， 作がし らいと考えられる．原 として間， 骨上切 から 切までの 離が近いことが考えられる．以上の結果は切 行 の
度，す
なわち ン
ルメントの効 的な 用法に関する験が影響を与えることが示唆された．
本研究においてター ンによる切
作時の 体
の 置，
が定量的に
でき，その
を
するために重要な 体の ラメータが同定され
た．
Ⅳ． 文献
1）
上 義. 歯時の 本
間工学 =The Japanese journal of ergonomics 2009 45
157-162.
2） 添
.
形成のシ
ム化のための 間
工学的研究 歯1983 26: 78-102.
3） 古
か.
が
歯形成 形
に及 す影響について
解 学的 工歯ブ
リッジ
補綴1989 33 359-368.

─ 145 ─

第1日

第3会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

一般口演発表O1-17

作したトレーによる 顎接触の再現性
○
大

，
歯

平，

，

大学有歯補綴

学講座

法での歯列

本

，

の

子，

Reproducibility of occlusal contacts on dental casts with the bite impression for full mouth using theprototype tray
Sugitatsu N, Kanda R, Yasui Y, Yamamoto M, Tanaka J, Tanaka M
Department of Fixed Prosthodontics and Occlusion, Osaka Dental University

Ⅰ． 目的
われわれは，これまでに片顎用トレーに1)を行ってきた．さらに，ロン
よる
法の
ンブリッジ
分 義歯 のな補綴修復置の採 を可能にするため 顎用トレーを 作した2)．
本研究では， 顎用トレーによる
法の応用を目的とし，上下顎をに採する法(以下， 法)と 顎
法により製
作した歯列
上での
接触
を， 験 の接触と比較し，接触の再現性をた．
Ⅱ． 方法
験 は，顎口腔機能に
的，
的に
を認め ，
を
した補綴 置および
の
がな い
有歯顎
(平
25.3±1.7 )とした． 験歯は上顎一小歯から大 歯までの本とした．
採 には， 種 の 法と 顎法の ３種 にて行った． 法Aでは， 顎用 製ト
レー( トレープレ
ム，YDM 製)と ルジネート®
( ロー
ンプラ ノー ル ット，ジー
シー 製)を 用し， 法Bでは，
トレーとシリ
コーン ム(FusionⅡ ノ
タ プ，ジーシー 製) を 用した． 顎法では， 作した 顎用トレーとシリコーン ム(FusionⅡ ノ
タ プ，ジーシー 製)を 用した．
には， 法では平
( ン
ー
ⅡA，
)， 顎
法では
(V2 Full Arch，Monotrac Articulation，Utah，USA)を 用した．
接触の
には，
接触検
(ブルーシ
リコーン，ジーシー 製)と歯接触分析 置(BITEEYE BE-1，ジーシー 製)を 用した．
ま ，座 にて 験 のにおけるい みしめ時の
接触を，
接触検
にて
した．
その後， 法および 顎
法にて
採
し，歯列
を製作した．そして， 歯列
上
の
を
接触検
にて採 した．
口腔内ならびに上のを歯接触分析
置を用いて，上下顎間 離 30 μmで
接触
を
した．
接触 を
の
小 の
分 に
し，
接触
を同定した．口腔内と

上の
再現
た．

を

接触
め，

の比較から再現と法間において比較検討し学的解析には，SPSS Ver.19( 本IBM 製)
を 用し，３群を一 配置分 分析にて比較し，有意が認められた，Bonferroniの 重比較検定を行った．有意をに設定した．
Ⅲ． 結果と考察
再現
は， 法Aでは6.5±1.5， 法Bでは9.5±3.6 ， 顎法 で は 17.8±5.5であった．一 配置分 分析の結果，３群間に有意が認められたので 重比較を行い，
法と法A，Bに有意 が認められた( )． 再現
は， 法Aでは21.8±4.9， 法Bでは19.4±3.6，
顎法では11.6±2.7であった．一 配
置分 分析の結果，３群間に有意 が認められたた
め， 重比較を行った結果，
法と 法A，Bに学的有意 が認められた．
顎法は， 法に比 再現
が，再現
が なかった．この結果は，
法が，下顎歯列 の 口時の み 歯の変 の影響を けに いためと考えられる．
Ⅳ． 文献
1）
紀子， 藤
，
大 ，
，
憲 ，
か．歯列
の
接触再
現性- 法と法の比較-． 補綴2013 5 156-164．
2）， 本貴 ，
修 ，
憲 ，
子，
． 顎
用トレーを用いた採 が 環に及 す影響． 補
綴8・125回＜http:// www.hotetsu.
com/s/doc/sho125_4.pdf ; 2015: 248.

─ 146 ─法A，Bおよび法の再現

日補綴会誌

第1日

9・126 回特別号，2017

第3会場

一般口演発表
O1-18

クラウン内
○
1)

村

を メントが1)，
一3)，方 和
，2) 関

3)

一2)，
，
，3)関

する
3)

，

本

1)

の 察
，

光

3)

，

1)

，

3)

Observation of the dynamic phase flowing cement in the crown inside
Nakamura K1), Imai M2), Nagai H3), Yamamoto M1), Saeki M3), Takeshima K1), Tomita S3), Katamori K3),
Natsumae M3)
1)
Tokai Branch, 2)Higashi-Kanto Branch, 3)Kansai Branch

Ⅰ． 目的
クラウン 着において重要である メントについて，
1)
厚さ 験
度 験の
は
にいとまが
ない．しかし，厚さが い メントを 用しても，メント量が す る
， メントのによるによってクラウンが き上がり，
接触状 が変化する可能性が考えられる．このに して，クラウン内 の メントの
を
した
は見 たら
ない．
そこで本研究の目的は，する メントのによって， 着時のクラウン内で メントが のようにするかを 察することである．

クラウン内
（LC ，
歯の
ッシ ラ
ンから
mmの （MA ，
歯４のッシ ラ ン付近に 状（AA ，
歯
（LA ，
歯
と４
の
ッシ ラ ン付
近に 状（PA とした．
でクラウン 着を 定
し，に手
（ ３ kg で10 間の荷重を与えた．
荷重 のクラウン内の
メントの
を
影し，
的に
した．また，荷重負荷後にクラ
ウン内 に
メント
する様相を
的に比
較した．クラウンの き上がりは，
を用いて
歯
との
を触 した．

Ⅱ． 方法
験歯は下顎一大 歯とし，その 工歯（model teeth，KaVo，Biberach，Germany に しの ー ーを６°， ージン形 をープシ ンーとするオール ラ ッククラウンのための歯形成を行 った．この歯を CAD/CAM
ナ（ARTICA auto Scan，KaVo，Biberach，Germany にて
ン し ， STL ー タ 化 し ， CAD
トウ（KaVo multiCAD，KaVo，Biberach，Germany に取り み，クラウンをンした．このときのクラウンのン設定は， メント
ー を0.05 mmとしクラウン内 をした（FL と， メント
ー を0.10 mmとし，クラウン内 を
な
重 レジン
で
さ た
（FW の
とした．CAD/CAM
クラウンはCAD/CAMシム（ARTICA Engine，
KaVo，Biberach，Germany を 用し，なPMMA（C-Cast，KaVo，Biberach，Germany を加工して作製した．
メントの状 の 察にはした
メントを用いた．
メントは クロ ール15 gに歯示 （2Tone，Young Dental，Missouri，USA
gとgを 和して作製した．このメントをするは，クラウン内体（WC ，クラウン内の ージンからmmの （MC ，クラウン内 4のッシ ラ ン付近に 状（AC ，Ⅲ． 結果と考察
クラウン 着時において，なクラウン内でのメントのを 察した結果，
1.
メントがクラウン内に 一にしたのは，FWのPAであった．
2. クラウン内への
メントの
が
分であ
ったのは，FLの MC，FLの AC，FWの MA， FWのAA，FLのLA，FWのLA，FLのPAであった．
3.
した
メント に
を認めたのは，FLのWC，MC，AC，LCであった．
4. クラウンの き上がりを認めたのは，FLのWC，
MC，AC，LCであった．
5.
の 察からクラウン内へのメントのが 一であったのはFWのPAであった．
以上から， メントをクラウン内 の
歯との間
に 一に
さ ，クラウンの き上がりをするためには，
歯とのであることと，かつメントをするを歯の一 に 定する
ことが有効である可能性が示唆された． 後は設定を 定し，検 する 定である．
Ⅳ． 文献
1 加藤 光， 原， 村幸 平， 野
CAD/CAMクラウンの ー ー， メントと 度がに与える影響． 補綴2009; 1: 139-147.

─ 147 ─

．
ー

第1日

第3会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

一般口演発表O1-19

新 加 成形用
性質の検討
○

村

子，
歯

，

大学大学院

リ ウム ラ
野 子，
歯学

一
研究

，進

ラ ック の機 的
，大

機能

，

学分野

Mechanical property of new pressable lithium disilicate glass ceramics
Matsumura M, Komada W, Sugano K, Hayashi K, Shin C, Otake S, Miura H
Fixed Prosthodontics, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University

Ⅰ． 目的
近 ，
レル ーへの及びに す
る関 の まりに い，メタル リー修復がに及してきている． に ラ ック に する研究 発の
は古 ，
の質的
と共に
ト法，プ
レ 法，CAD/CAMで用いられる研 法な的の研究もにわたり行われている． い性を有するも強度に る があるというその性質から，
機 的性質についての研究は重要と考えられる．
そこで，本研究では 強度，
性，化学的
定性を
えた
として 目が い歯 加 成
形用リ ウム ララ ック の機 的性質について， 工 作がになるよう ッ を 用
応が可能となった新 製 と製 との強度を比較検討した．
Ⅱ． 方法にはリ ウム ララ ック として，新 製 であるシ ルLiSiプレ (LS，GC 製)及び製 であるe.max Press(EM，Ivoclar Vivadent製)を用いた．
作製は クリル製 ターンを用い，メー ー
示 り，ーネ 内で ターンの後，メー ーのプレ プロ ラムにて4.0×1.0×20.0mmの 状 験片を作製した．LSはプレ 後 ラ
ー ブラ
ン のみ行い，EMは ラ
ー ブ
ラ
ン ， ッ
， ル ナ ン ブラ
ン を行い，#1000の研にて研 を行った．
実験方法は 能 験機(AUTOGRAPH AGS-H
製作 )により間 離15 mm，クロッ
ー 1.0 mm の
で３
験を
は10本
ISO6872(2015)に じて行った1)．なお，
つ作製し実験を行った．
られた 験 はLevene検定にて分 分析及びT検定にて有意 検定(p<0.05)を行った．

Ⅲ． 結果と考察
EM及びLSの機 的性質(
強さ)及びを に示す．
の 定 間に有意 は見られなかった．
上 結果より，本研究で 用した 種 のは同 度の強度を有していると考えられる．また，新 製 は製 と比較して 応を要と工 作がで 15 20分の時間
を ることができる．以上のから，新 製 であるシ ルLiSiプレ の い的有用性が示唆された．
Ⅳ． 文献
Tang X, Tang C, Su H, Luo H, Nakamura T,
1
Yatani H. The effects of repeated heat-pressing
on the mechanical properties and microstructureof IPS e.max Press. J Mech Behav Biomed
Mater 2014; 40: 390-396.

─ 148 ─リ ウム ララ ック の機的性質

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

第1日

第3会場

一般口演発表O1-20

ッ ルでした 化細胞と 状細胞におけるプレ シ
ンリンの
解析
○

憲一，
大学大学院

，
歯

学研究

口腔顎

補綴学分野

Analysis of plexin-semaphorin interaction in keratinocytes and dendritic cells stimulated with nickel
Minami N, Watanabe M, Ichikawa T
Oral and Maxillofacial Prosthodontics, Tokushima University Graduate School of Biomedical Sciences

Ⅰ． 目的を用いることが い補綴歯には， にレル ー発 のリ クがあり，原をするという方法が確 しているものの，より
負の ない法
断法の 発には，本質的な解 が 要である．
はこれまでに ッ ル（nickel: Ni レル ー
ル ウ を作製して解析を行い， 状細胞（dendritic cells: DC をとした免疫 応により，
レル ーのが形成されていることを らかとした．また，Ni レル ー発において，DCがMAP ナー
ー を して レル ー 応を制御していることを らかにした1,2)．
DCが原に接触することが レル ー発 に重要であるが，皮に付着したがに接触するのは ラ ノト（keratinocyte: KC である．
KCは皮 を 成する成分のなかで大 分を める細胞であり，が付着した時 で，あるいはが上皮をして上皮下結 組織にするで，に してKCが らかの 応を示す可能性がいと考えられるが，それを らかにした研究はにない． 回は，さま まな免疫 応に関与することが らかとなってきているPlexin-Semaphorinの相互作用に 目し，NiでしたKCとDC上に発現す
るPlexinおよびSemaphorinのを解析したのでする．
Ⅱ． 方法
1. 細胞培養方法
ウ KC細胞 Pam2.12を10 FCS DMEMで培養し 用した．
DC は C57BL/6J
ウ 骨 に GM-CSF 10
ng/mlを３回/間加えてRPMI-1640 で培養し，
分化
した．
2. Ni
時のPlexin，Semaphorin発現解析方法
Pam2.12を μmol/ml NiCl2でし，により変化する分子を クリー ン するため，PlexinA1，
B1，B2，およびIntegrinの 時的変化を ロー
トメ

トリーで 察した．さらに，Plexin-Semaphorin下 の
MAP ナー のをウ
タンブロット法で解析した．
また， の方法で分化したDCを μmol/ml
iCl2 でし ， DC 上 に 発 現 す る Semaphorin 4D（CD100 の 時的変化を ロー
トメトリーで 察
した．
Ⅲ． 結果と考察
Niでした後，KC上ではPlexin B2とIntegrin 4の発現が 強していた．また，MAP ナー の でもERKとp38の 時的な 性化がみられた．一方DC上では，Ni
12時間後までに Semaphorin 4Dが時的に発現 強していた．
Semaphorin 4DはPlexin B1，B2と結 することがられている． 回のの実験で，NiのによりKC上ではPlexin B2が，DC上ではSemaphorin 4D
が 強することが らかとなった．
レル ー発において，KCが質を 生し， レル
ーに う皮をしていることがされているが 3) ， 回の実験で，DCからT細胞へ 原が わる に，KCとDCとのPlexin-Semaphorin分子を した相互作用によって， レル ーの発 機に関与している可能性が示唆された．
Ⅳ． 文献
1） Watanabe M, Ishimaru N, Ichikawa T et al. A
novel DC therapy with manipulation of MKK6
gene on nickel allergy in mice. PLoS One 2011;
6: e19017.
2）．実験的 ッ ル レル ールにT
2004; 17: 47-60.
3） Ashrin MN, Watanabe M, Ichikawa T, Ishimaru
N et al. A critical role for thymic stromal
lymphopoietin in nickel-induced allergy in mice.
J Immnol 2014; 192: 4025-4031.

─ 149 ─

第1日

第3会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

一般口演発表
O1-21

歯
ル ー

レル ーに する
関
状発 原
子の検討

○

，

新

大学大学院

子，
歯学

子，
研究

葉

生体歯

，

葉

ータを用いた レ，

補綴学分野

Analysis of metal allergy patients visited Niigata University Medical and Dental Hospital
Takaoka Y, Miya F, Nagasawa M, Akiba N, Akiba Y, Uoshima K
Division of Bio-Prosthodontics, Niigata University Graduate School of Medical and Dental SciencesⅠ． 目的
歯レル ーは，状として，口腔 平性な の皮 ・状をする可能性がされているが， の子の関与に関しては 確になっていない．新 大学
歯学 院
レル ー
では歯
レ
ル ー
を20 にわたり実 している．本は2010 から2016 までの
間に本院
レ
ル ー
を
した
ータより歯
レ
ル ー，口腔内 性，皮をし，の分析 によって，これらの関 を検 することを目的とする．
Ⅱ． 方法
2010 から2016 までの歯レル ーのータより，性 ，
，皮 ・
断，歯
シリー
ッ
ト結果，口腔内子
クロ ナラ
ー分析結果，X断，歯，， リエ な をし，，を分析する．

有 （D)，歯性有 （C を比較すると，PPP
で は M:D:C=46:28:61() ， OLP で は M:D:C=
68:42:31( )，DEではM:D:C=55:36:61( )，CDでは
M:D:C=70:37:57( )であった（．皮における歯レル ー，口腔内 性の関与に関してPPPとDE，CDにおいては歯性
染，レル ーの関与の
が
，OLPに
おいては
レル ー，歯レル ーの関与のが い可能性が示唆された．
的には
い れのにおいても，歯
レル ー
及び歯性
染
有
において，
置
法，歯性
が 状の
に影響する
ことが
されている． 後はこれらのの加後の 状変化についてを行い，加 効果についても検 を行う．

Ⅲ． 結果と考察
皮により，レル ーの関与を
って歯
レル ー
を
し，皮
に
て ッ
トを けた
のうち， ッ
トにお
いて 性
の
を示した
(
レル ー
)は 体の51.7 であった． にレルーのうち，口腔内に ット 性を示す
（歯
レル ー
を 有す
る
（歯
レル ー
の
は29.95
であった．
，
レル ー
，歯
レル ー
における
比は，い れも:2.6, :2.8, :3.0であり，
レル ー，歯レル ー発
度は 性で かった． ット 性 の いはCo, Ni, Pd, Cr, Auであり，
ッ
ト 性の内，口腔内に 有 の いは，Au, Pd, Zn, Cu, Inであった．歯
レ
ル ー
における皮
の
は
（PPP ，口腔 平（OLP ，性（DE ，接触皮（CD がそれ れ36.8 , 12.9 ,19.4 , 17.7 であった．歯レル ーの皮に着目し， ット
性有 （M ， ット 性の口腔内─ 150 ─ット及びEPMA結果

日補綴会誌

第1日

9・126 回特別号，2017

第3会場

一般口演発表
O1-22

化学

成法と加
の生体
性

○藤
大

歯

，小

を

，

したナノ

，関野

，

析

純 タン

定

大学

Biocompability of titanium surface nanostructures following chemical processing and heat treatment
Fujio M, Komasa S, Nishizaki H, Sekino T, Okazaki J
Osaka Dental University

Ⅰ． 目的
われわれは タンを濃 ル リ修飾し，加を すことで，ナノを結 化さ ラット骨 細胞の接着および 組織分化
能の 上に与することを らかにした．そこで，本研究では加を付与したナノ析 純 タンがラットの骨 細胞の接着能および 組織分化能に与える影響について比較検討することを目的とした．
Ⅱ． 方法
実験
として
のJIS
純 タン
を
用し，
にTNSを析 さ たものを実験群，2000まで研 したものを群として 用した．その後， 種を200, 400, 600, 800 にて加を行った．
のはSEM,SPMにて 察した．
における分析をXPSにて行った．
における結をTF-XRDにて解析した．
また，を 用して接触 を 定した．
に，生後
のSD
性ラットの
大 骨
から骨 間葉細胞を採取後，３ 目を実験に した．
培養 , ３, ６, 24時間後の骨 細胞の接着能，培養後14，21 後のALP 性および21 後のオ
オ ルシンの 生量および ルシウムの析 量を定した．また，培養, ３, ６, 24時間後のウシ
清 ルブ ンの 着量について比較・検討した．
学的解析には，
定 に一 配置分 分析を行った後，Tukeyの 重比較検定を行った．有意
は
とした．

では
群と比較して 13.0 nmと い を示した．
しかし，の加を した実験群では，群のRa と同一の を示した．XPSの 察では
加
度変化によるは認められなかった．TFXRDの解析ではで結 が成 し め，
でナノ
の
とともに
結 化しているという結果を示した．
接着および分化ー ーは ての時間において，実験群で群と比較して有意 が認められ，
で も い を示した．また， ル
ブ ンの 着量もで も い を示した．以上の結果により，濃 ル リ
により純 タンに析 さ たナノへの加がラットの骨 細胞および ルブ ンの接着能を も上さ ることが らかとなった．
Ⅳ． 文献
Su Y, Komasa S, Sekino T, Nishizaki H,
1
Okazaki J. Characterization and Bone
Differentiation of Nanoporous Structure
Fabricated on Ti6Al4V Alloy. J Nanomater
2015; http://dx.doi.org/10.1155/2015/358951.

Ⅲ． 結果と考察
SEM，SPMの 見では，群で らかな が察されるのに し，，，の加を した実験群ではナノレ ルのネット ークノジ ールが 察された．ナノレ ルのノジ ールのRaは，，600 の加を した実験群

─ 151 ─種のTF-XRD解析結果

第1日

第3会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

一般口演発表O1-23

ロ ーターを用いた下顎 ンプラントオー ー
おける顎 の負
の検
○ 藤
，小
近藤
手
大学歯学

，

藤

子，

，

，小

，

ン

ーに

藤

子，

補綴・ ンプラント学講座

Evaluation of stress distribution of mandibular implant overdenture in locator attachment
Satoh H, Kobayashi T, Takafuji K, Miura S, Yokota J, Oyamada Y, Saito Y, Kondo H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, School of Dentistry, Iwate Medical University

Ⅰ． 目的
超の進行に い，義歯 着 のは75 以上ので30 ，80 以上では50を超える．
において 義歯の成 はのQOLの・ 上のためには重要な要 となる．一方で，顎骨が 度に 収した 歯顎 が加し，の義歯（CD での 応がなが 加にある．このようなに して，2002に発 されたMcGill consensus1 では 下顎 歯顎の補綴における 一のは 本の ン
プラント体でする ンプラントオー ー ンー（IOD である と 言している．下顎IODは，機能，発 機能，性な の様 な で，の義歯より効果は れているとのがされている．しかし，IODにおける，義歯 の形 ，工歯の ，様 ， タッ メントの
な 補綴
置の設
は
確 はされていない．これまでのIODの研究は， ンプラント体と組織にかかる力をシ レーシ ンしたものが， ンプラント体の上である義歯を して顎顎骨にかかる力を 定し，上の設 を検討したはない．そこで，本研究ではCDと比較してIODが顎に のような 負効果を及 しているかを比較検討した．加えて， タッ メントの力の いが，顎への 負 に変化を与えるのか検 し
たので
する．
Ⅱ． 方法
下顎 歯顎
の
歯相
に， 本の ンプラン ト体（直径 3.75 mm， さ 11.5 mm，Bränemark System® MkⅢ Groovy RP，Nobel
Biocare, Sweden を平 に垂直にした．
タッ メントはロ ーター（Nobel Biocare を用いて，実験用IODを製作した． 力 定のために，小力 ン （PS-10KD，共和
を６
（
，
小 歯
，
大 歯
に設置
した．荷重 は，
での
な
を 定して
相
（以下
荷重 および片 でのを 定しての 一大 歯相（以下
荷重，
荷重 に設定した． 能 験機
（INSTRON8874，Instron により平 に垂直に50 Ncmを荷重した． 定は，実験用IODにロ ー
ター タッ メントを 着し，力の なる３種 のリ ンシ ンク（0.7 kg，1.4 kg，2.3 kg を用いて行った．
として実験用義歯（CD を製作し，同様の実験を行った．
Ⅲ． 結果と考察
荷重では， ての 定でIODの うがCDよりも顎にかかる 力がされた．
との片 荷重では，同様に義歯のに関与するおよび小 歯において，IODの うがCDよりも顎にかかる 力がされた．また，力の なるリ ンシ ン
クによる顎への 力の変化は，
荷重で
および
小 歯
において
力の
加に い 力がした．片 荷重では，
荷重において荷重 の小 歯でリ ンシ ンクの力の 加とともに 力が
したが，
その の
では
力と比 した負のは認めなかった．
義歯のに関与するおよび小 歯で，CDよりもIODの うが顎にかかる負がしたことは， ンプラント体への 負 の分配
が生じ，
の顎
の負 を
すること
が らかとなった．
荷重で，義歯のに関与する大 歯においてもIODの うがCDよりもされており， ンプラント体は義歯の 定性を 上さ ることが らかとなった．上 より，IOD
はと 定に関与する顎の負 をすることから，義歯のと 定に関与する義歯の形をCDより小さ変できる可能性が示唆された．一方，IODではされた 本の ンプラ
ント体を に，義歯の回が生じるため，リ ン
シ ン
クの力の 加が顎の負をすることをしたが，リ ンシ ン
クによる
力の 加は顎へ の負をさなかった． って，リ ンシ ン
クによる力を変 しても，義歯のと 定に大きな影響を及さないことが示唆された．
Ⅳ． 文献
1
Feine JS et al. The McGill Consensus Statement
on Overdentures．Int J Prosthodont 2002; 15:413-414.

─ 152 ─日補綴会誌

第1日

9・126 回特別号，2017

第3会場

一般口演発表O1-24

口腔関 QoLを
効果の検
○

本
子，
一
和大学歯学 歯とした可 性 ンプラント補綴

和子，

，

，原

子， 本貴

，

の
口大

，

補綴学講座

Evaluation of treatment outcome of implant assisted removable dentures by OHRQoL
Kusumoto Y, Yokoyama S, Abe Y, Mukawa K, Hara M, Matsumoto T, Higuchi D, Baba K
Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Showa University

Ⅰ． 目的
歯に する ンプラント補綴には 定 性 ン プ ラ ン ト ブ リ ッ ジ ， Implant OverDenture（IOD ，Implant Assisted Removable Partial
Denture（IARPDのがあり，様 な要 を
考 して
とに
法が
される．IODならびにIARPD は可 性 義歯を 用することで， ンプ
ラント
本 をにできる かりでな ， 度に収した顎 を義歯 によって比較的に形 回復することが可能である．そのため
かつ コ トでの ンプラント補綴として，超において 後，， 要が えることがされている．しかし，これらの
の
効果につ
いては，
な が い．
本
き研究では，的ウト ム
であ る口 腔 関 QoL（Oral Health Rerated Qualityof Life OHRQoL を用いて，可 性 ンプラント補綴の効果をし， 定性 ンプラント補綴との比較検討を行った．
Ⅱ． 方法
2008 ４月から2015 ４月に 和大学歯院
歯 補綴 ・ ンプラント ンターをし， な とも
片顎の歯 が 歯以下の
歯にして， ンプラント補綴による
補綴
を
した を
ンプリン し，同意の られた をとした． ンプラントの 定様 により， 定性
ンプラント補綴群（ 定性群 12 ， 性42 ，平57.0±8.4 ，IOD（12とIARPD（６ からなる
可 性 ンプラント補綴群（可 性群 18 ， 性
89 ，平 72.9±7.2の 群を設定した．
OHRQoLのには，のOral Healthは，
Impact Profile（OHIP
本を用いた1)．
（ ンプラント手と 後（上もしは可 性 義歯 着からヶ月後 の 回行った．
OHIPについては，
後の49 目の，および 口腔機能 ，性 ，み ，的影
響 の４つの ブ メ ンの
（ ブ コ 2)，
それ れの
後の
量を
した．
解析は，群間ならびに後のOHIP，
ブ コ ，
後の量について比較検討を行った（t-検定/有意，JMP Pro13 ．本研究は 和大学歯学のの 認をて実 した（#2007-29，January18，2009 ．
Ⅲ． 結果と考察
平
歯 は， 定性群，16.4±5.1歯，可性群，22.3±5.0歯であった． ンプラント
本 は
定 性 群 で 7.9±2.3 本 ， 可 性 群 の IOD で は
2.5±1.2本，IARPDでは3.3±2.0本であった．
のOHIP
コ に 群間で有意 は認められなかったが， ンプラント
後，い れの群でも，す ての及び ブ コ において，有意なが認められた（p<0.01 ． 後の コ はに定性群の方が かったが，有意 を認めたのは 口
腔機能
ブ コ のみであった（ 定性群6.4±5.7，可 性群 11.1±7.6，p=0.04 ．また，量についても 定性群の量が大きいが認められたが，性 の量のみに有意 を認めた（ 定性群 -9.8±7.0，可 性群 -4.7±5.4，
p=0.02 ．
本研究結果より，可 性・ 定性のい れにおいても ンプラント補綴によるOHRQoLのを認めた．
に 定性群の効果が いが認められたが，的に有意な いを認めた 目は後の口腔機能と性の量のみであり，的
ウト ムである口腔関 QoLを用いたでは，可 性 ンプラント補綴においても 定性に じた効果ができることが示唆された．
Ⅳ． 文献
1） Yamazaki M, Inukai M, Baba K, John MT.
Japanese version of the Oral Health Impact
Profile (OHIP-J). J Oral Rehabil 2007; 34: 159168.
2） John MT, Reissmann DR, Feuerstahler L, Waller
N, Baba K, Larsson P et al. Exploratory factor
analysis of the Oral Health Impact Profile. J Oral
Rehabil 2014; 41: 635-643.

─ 153 ─

第1日

第3会場

日補綴会誌

9・126 回特別号，2017

一般口演発表O1-25

ンプラント作 用のナーの再現性の検
○

，

和大学歯学

和子，
歯

ータ取 における口腔内

平，

，

，上村

，

一

補綴学講座

Analysis of reproducibility of intraoral scanners for implant prosthesis
Miyoshi K, Yokoyama S, Tanaka S, Takaba M, Nishiyama H, Kamimura E, Baba K
Department of Prosthodontics, Showa University, School of DentistryⅠ． 目的
近 ，口腔内ナーを用いた光学法は，新たな方法として，のの 目を めている．しかしながら，CAD/CAMを用いた クリ ー
定 上の製作を 定した， に
歯においては，
度への
から，
シリコーン
による
法が
的に用いられている1)．
そこで本研究では， 歯顎に する クリ ー定ンプラント ーン ン ー ブリッジの上製作を 定した上で， 種口腔内ナーおよびラナーの再現性を検 した．
Ⅱ． 方法
６本の ンプラント（ノー ルーー・ルー ー，Nobel Biocare をした下顎 歯顎の作 用（NEWFUJI ROCK, GC にン
（CAD/CAM ジ シ ン ロ ー タ ール，Nobel Biocare
を
着し，ラ
ナー
（D810:D810, 3Shape と 口 腔 内
ナ ー ４種（ TDF: 3M true definition scanner ， 3M/3DI: ト ロ
ー 3DI Pro ， シ /CER: Cerec AC ， シ ロ ナ/
TRI: TRIOS，3Shape を用いて
回 つ 影し，STL（Stereolithography
ータを取 した．
ン
６本のうち，口腔内
ナーの
ン
とした
の
ン
を ， も離れたにあるものを としてのを り て， られた 顎STL ータから のみ，
の 本，
の３本，
の 本，
の６
本の
りの
を
した．同一
の 回の
定 ータから
ータ
を
し
の形
分の平
を 小
法による
ト
ット ル リム法でし，これを 組み わ （10につ い て 行 っ た （PolyWorks，InnovMetric Software ．
解析には“
ナーの種 ”と“ 定”を変 とし，形
分 を
変 とした
配置分
分析（Tukeyの 重比較検定 を用い，有意はとした．

Tukeyの検定の結果，ラナーによって 定されたSTL ータ間の形
分 はい れの口腔内ナーのそれより有意に小さ なった．また，機種に関わら ， のみ，
の 本，
の３本の
STL ータの形
分 は，
の 本，
の６
本のそれと比較して有意に小さ なったが（，ラ
ナーのみについて検討すると 定間での有意 は認められなかった．また， のみ，の 本の り し 定 ータの形
分 についてはナー間での有意な は認められなかった．
り し 定によって られた ータの形
分
を
として
した口腔内
ナーの再現性はにラナーと比較すると るが，近接した
定では同 であった．また，ラ
ナーが
定
に関 な
い再現性を示すのに して，
口腔内
ナーは 定
が がり， 顎に及と再現性が 下することが示唆された．口腔内ナーは直接口腔内を 影するため，のンとは なり様 な 子の影響が考えられるため，後は，の口腔内から直接取 したSTL ータについての検討を行う 要があると考えられる．
Ⅳ． 文献
Vandeweghe S, Vervack V, Dierens M, De
1Bruyn H. Accuracy of digital impressions ofmultiple dental implants: an in vitro study. Clin
Oral Implants Res 2016; 00: 1-6.

Ⅲ． 結果と考察
配置分 分析の結果，“ナーの種 ”，“ 定”ならびにの 互作用の形
分への影響が的に有意であった（p<.0001 ．

─ 154 ─ンとの 分の平（